— 166 — 
Combinazioni osservate: 
110, 101 (Fig. 26 e 27); 
110,101 con altre faccie rotondate, come nella fig. 28, 
di cui non si riescì a determinare il simbolo. 
Le faccie 110 sono talvolta assai inegualmente sviluppate come nella fig. 27. 
I cristalli hanno abito di aghi allungati nella direzione [010] i quali se piccini 
sono trasparenti, ma sono lattiginosi e vuoti all’interno se più grossi. 
Sfaldature 110, 101 facili e nitide. 
Le faccie 110 hanno splendore vetroso: le faccie 101 lo hanno invece perlaceo. 
I cristalli come quelli della fig. 27, e sono così in maggior numero, hanno abito 
monoclino, ma le misure degli angoli 110,101 e 110, 101 diedero risultati sì vicini, 
da non confermare questo dubbio. Inoltre il piano di polarizzazione della luce pas- 
sante per le faccie 101, 101 ovvero 101, 101 parallelamente allo spigolo [010] del 
prisma fatto da esse faccie non cangia, locchè non succederebbe ove l’asse cristallo- 
grafico [010] non fosse perpendicolare agli altri due. 
L'angolo 101, 101 è sì vicino a 90°, che i cristalli si potrebbero ritenere come 
dimetrici emiedri. Noi però nol crediamo probabile, giacchè non si trovarono che le 
due sfaldature 110, 110 invece delle quattro corrispondenti al sistema dimetrico, ed 
inoltre le misure dell’angolo 101, 101 diedero sempre un risultato maggiore del- 
l’angolo retto. 
Capo XII. 
Cloroplatinato di fosfonio tetraetilico. 
Trattando una soluzione di ioduro di fosfonio tetraetilico P (C, Hz),I con ossido 
di argento, se ne precipita tutto lo iodio, e la soluzione filtrata contiene un corrispon- 
dente ossido di fosfonio tetraetilico. Aggiungendo acido cloridrico l’ossido si converte 
in cloruro, ed aggiungendo ancora bicloruro di platino si ottiene un precipitato, che 
è appunto il cloroplatinato, del quale ragioniamo. 
Solubile con difficoltà nell’ acqua bollente, insolubile nell’alcole e nell’ etere ('). 
Sistema monometrico ; 
Forme osservate: 
100, 111 (Fig. 34). 
Angoli Calcolati Osservati 
0 01ES RIA 54°. 40' 
Mi II = 90.82 70. 36 
Le faccie del cubo 100 sono assai brillanti: quelle dell’ ottaedro 111 presentano 
spesso delle cavità a tramoggia. 
Niuna influenza sulla luce polarizzata. 
Colore arancio rosso. 
(') Hofmann e Cahours, Recherches sur les bases phosphorées. Ann. de Chim. et de Phys. 1857, 
tom. LI, pag. 21. 
